( 395 ) 

 en ce moment avec détail sa malléabilité, sa ductilité et les propriétés phy- 

 siques qui en dépendent. Enfin nous donnerons le chiffre de sa conductibi- 

 lité électrique, détermination intéressante à cause de l'excessive légèreté du 

 métal. Le magnésium se lime très-bien et se brunit à merveille. Il se con- 

 serve assez bien à l'air, quand il est pur et que sa surface est polie, compa- 

 rable encore, sous ce rapport, au zinc, qui résiste peut-être un peu plus 

 que lui. 



» Pour préparer le magnésium nous employons un procédé utilisé déjà 

 pour l'aluminium, mais qu'il faut modifier un peu lorsqu'on l'applique au 

 magnésium, métal plus léger que la scorie dans laquelle il se produit. 



» On prépare le chlorure de magnésium avec un soin extrême par le pro- 

 cédé habituel: on en prend 600 grammes qu'on mêle avec 100 grammes de 

 sel marin fondu ( ou mieux du mélange de sel et chlorure de potassium de 

 M. Wohler) et 100 grammes de fluorure de calcium pur, le tout pulvérisé 

 préalablement. On ajoute 100 grammes de sodium en morceaux qu'on mé- 

 lange intimement avec la poudre de chlorure, et on jette le tout, au moyen 

 d'une petite main en tôle, dans un creuset de terre bien rouge qu'on ferme 

 avec son couvercle. Au bout de quelque temps la réaction se manifeste. 

 Quand tout bruit a cessé, on découvre le creuset, on agite avec une tige de 

 fer jusqu'à ce que le mélange de toutesles parties fondues soit homogène et 

 que la partie supérieure du bain soit bien découverte ; on voit alors mani- 

 festement les globules de magnésium se montrer : on laisse le creuset refroi- 

 dir hors du feu, et, quand la masse saline est prête à se figer, on agite encore 

 et on rassemble avec la tige de fer toutes les petites masses métalliques 

 éparses, de manière à n'en former qu'une seule, et on coule le tout sur une 

 pelle ou une lame de fer. En cassant la scorie, on trouve les globules de ma- 

 gnésium, qu'on enlève. On peut refondre la scorie une et même deux fois : 

 on retirera encore un peu de magnésium chaque fois; 600 grammes de chlo- 

 rure de magnésium réagissant sur 100 grammes de sodium nous ont donné 

 45 grammes de magnésium. 



» Le magnésium brut est introduit dans une nacelle de charbon enfermée 

 elle-même dans un tube de charbon et chauffée au rouge vif presque blanc, 

 pendant qu'un courant d'hydrogène lent traverse l'appareil. Le tube étant 

 fortement incliné dans le fourneau, tout le magnésium se condense en avant 

 de la nacelle, et on le recueille facilement quand le tube est Iroid. 



» On le fond ensuite dans un mélange de chlorure de magnésium, de sel 

 marin et de fluorure de calcium. En augmentant un peu la proportion de 

 celui-ci qu'on ajoute graduellement an bain en fusion, on rend la scorie 



